16 ANDRÉE, SY. BYGGNADSMATERIALERS VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA. 



Fabriksort. Beskaffenhet. cl. c. 



Kiholm ... Ordinärt 1,785 0,473 



Qvicksund Lösbrändt 1,784 0,437 



Gustafsvik Ordinärt 1,77 1 0,554 



Slagsta Ordinärt 1,7 6 7 0,5 4 4 



Oxie Ordinärt.. _. 1,7 5 8 --- 0,5 1 1 



Ed Lösbrändt 1,7 54 0,4 2 2 



Lomma Ordinärt.. 1,730 0,631 



Mehede Ordinärt 1,727 0,454 



Mehede Lösbrändt 1,7 18 0,478 



Brogård , Ordinärt. __ 1,7 12 0,4 4 4 



Vcstervik Ordinärt 1,6 8 6 0,44 9 



Slagsta Lösbrändt ... . ... 1,685 0,495 



Bjurröd.. Ordinärt 1,568 0,539 



Aronsberg Ordinärt 1,558 0,423 



Aronsberg Lösbrändt 1,555 0,383 



Glumslöf Ordinärt 1,5 14 0,5 9 



Af denna tabell synes det som vore de tätare tegel- 

 sorterna äfven mera vämeledande, ty om man tager medel- 

 värdena för de tätbeter, som ligga mellan 1,-tO — 1,60, 1,60 — 

 1,70, 1,70 — 1,80, 1,80 — 1,90, äfvensom medeltalen af deras 

 motsvarande koefficienter, så erbålles för 



d. c. 



1,85 --- 0,58 



1,76 0,50 



1,69 - 0,47 



1,55 0,46 



Men fastän vid ett stort antal försök en dylik regel- 

 bundenhet synes framträda, visa dock de talrika och delvis 

 mycket betydande afvikelser, som i tabellen återfinnas, att 

 tätheten blott ger en osäker ledning för bedömande af en 

 tesfelsorts värmeledninsfsförmåofa, hvilken antao-ligen i väsent- 

 lig grad beror äfven af andra fysikaliska egenskaper hos 

 teglet. Bränningens inflytande synes vara den, att koeffici- 

 enten ligger län-rc vid det lösbrända än vid det ordinärt 

 brända teglet af unsefärligfen samma täthet och samma ma- 

 terial. Ehuruväl med profven från Mehede ett annat re- 

 sultat erhållits, tala dock försöken med tegel från Ramnäs, 

 Aronsberg och Qvicksund för sannolikheten af en mindre 

 ledningsförmåga hos tegel med lösare bränning. Med hän- 



